48 
DE L’ARGENT. 
absolument de gaz quelconque (lingot représentant le poids spécifique vrai 
de l’argent solide), j’ai répété la préparation en opérant sur du chlorure pro¬ 
venant de 790 grammes d’azotate d’argent pur. Le métal pulvérulent obtenu 
a présenté identiquement les mêmes propriétés que l’argent précédemment 
produit, c’est-à-dire qu’il s’est fondu dans une cavité de chaux pure en com¬ 
muniquant au dard aérhydrique une coloration sodique très fugitive et sans 
se couvrir de la moindre tache. 
J’ai coulé dans l’eau le métal d’essai, afin de le transformer en grenaille 
qui a été jointe à la masse obtenue en premier lieu. Une de ces grenailles, 
introduite au bout d’une boucle en fil fin de platine qui venait d’être 
chauffée à blanc, n’a pas communiqué de coloration sodique à la flamme d’un 
brûleur de Bunsen. Fondu au bout de la boucle dans le dard aérhydrique, 
il n’a pas augmenté l’intensité de la raie sodique observée au même instant 
dans le dard avant son passage sur l’argent. 
Il est donc établi que lors de la réduction du chlorure d’argent par une 
solution d’hydrate sodique sucrée, il ne se fixe pas de sodium sur l’argent 
pulvérulent produit, et lorsque celte réaction s’accomplit dans un vase et au 
sein d’un milieu qui ne peut pas céder du silicate d’aluminium, le métal ne 
renferme ni silicium, ni aluminium. 
Fusion de l’argent pulvérulent dans un flux de chlorure de calcium. — 
Après avoir constaté les faits précédents, j’ai fondu la masse d’argent pulvé¬ 
rulent restant, au sein d’un flux de chlorure de calcium. J’ai exécuté celte 
fonte ainsi qu’il suit : Du chlorure de calcium obtenu en dissolvant, dans 
de l’acide chlorhydrique dilué pur, du carbonate de calcium privé complète¬ 
ment de silicium, d’aluminium, de magnésium, de fer, de manganèse, de 
potassium et, autant que possible, de sodium, a été fondu dans un creuset de 
platine. J’ai chauffé ensuite au rouge sombre, dans un grand creuset de por¬ 
celaine de Berlin, l’argent pulvérulent que je voulais soumettre à la fonte et 
que j’avais préalablement rougi sur une plaque concave d’argent pur, au 
dard aérhydrique, pour rendre le métal cohérent et chasser le sodium amené 
par l’air. J’ai versé du chlorure de calcium fondu et chauffé au rouge blanc, 
sur l’argent rougi, jusqu’à remplir les quatre cinquièmes de la capacité du 
